242 H. Matthes u. F. König: Rohfaser- und Cellulosebest. 



Nach dem Trocknen und Veraschen ergab sich so der in Kupfer- 

 oxydammoniaklösung unlösliche Rückstand, das Kutin. 



Für die beiden Rohfasern fanden sich folgende Werte: 



1. In Chinarohfaser nach König: 



Cellulose + Kutin Kutin % Mittel 



0,2549 0,0043 1,69 ] 



0,1950 0,0024 1,55 j ^''^^ /o 



2. In Chinarohfaser nach Henneberg: 



Cellulose + Kutin Kutin % Mittel 



0,4427 0,0091 2,05 ) " 



0,2485 0,0046 1,85 j ^.«0/0 



Weitere Versuche wxu'den angestellt, um zu sehen, ob die in 

 Kupferoxyd -Ammoniaklösung gelöste Cellulose sich quantitativ wieder- 

 gewinnen ließ. Nach Vorschrift von J. König wird die Cellulose 

 mit Alkohol gefällt. Hierbei schieden sich aber so große Giengen von 

 Kupferhydroxyd aus, daß eine Filtration unmöglich wurde. Deshalb 

 wurde vorgezogen, mit verdünnter Schwefelsäure zu fällen. Diese Säure 

 läßt sich leichter wie Essigsäure und Salzsäure, welche von Cellulose 

 in merkbaren Mengen ziu-ückgehalten werden^), auswaschen. 



Beim Fällen mit verdünnter Schwefelsäure waren die Schwierig- 

 keiten des Filtrierens ebenfalls sehr groß, selbst bei Anwendung von 

 Goochtiegeln mit großer Saugfläche und bei öfterem Dekantieren nur 

 geringer Mengen der angewandten Cellulose mit heißem Wasser. Auf 

 Zusatz von kaltem Wasser wiu-de die Cellulose fein verteilt, daß sie 

 sich mu" schwer wieder absetzte, was bei Zugabe \on kochend heißem 

 Wasser bedeutend schneller geschah. 



Die wieder ausgefällte Cellulose war schwach gefärbt, wie das 

 Ausgangsmaterial. Das Kutin wurde nicht abgetrennt, sondern mit 

 der Cellulose, welche wieder ausgefällt war, abfiltriert, wodurch an 

 den Prozentverhältnissen keine wesentliche Aenderung eintreten koimte. 



Für China - Cellulose aus Henneberg-Rohfaser ergaben sich 



Mittel 

 85,89% 



Verbrennung von Chinareincellulose Henneberg. 



Henneberg- Rohfaser wurde mit Wasserstoffsuperoxyd 

 oxydiert, in Kupferoxydammoniaklösung gelöst und das Kutin 

 abfiltriert. Die mit Schwefelsäure gefällte Cellulose wurde mehrere 

 Male dekantiert, abfiltriert und getrocknet. Das erhaltene Pulver 



^) Schwalbe, Chemie der Cellulose, S. 76. 



